274 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



oxydée de mtlal, soit iS,o2, a donc dégagé, en outre, o""',3 de gaz. L'oxydation de 

 lOOB de ce cuivre dégagerait par suite So'^"' de gaz, tandis que la clialeur seule déga- 

 gerait de ce même poids au plus o"""', (i de gaz par heure. 



L'absorption de l'oxygène s'est faite ici avec une erreur de 0,006 en volume. 



Le volume de 3o'"'' de gaz dégagés du cuivre par oxydation esl à rappro- 

 cher du volume de 22""' tiré par ioduralion d'un autre éciianlillon. 



Ces deux métaux n'avaient pas été, au préalable, maintenus très long- 

 temps dans*le vide, à température élevée. Il en est autrement dans les 

 exemples suivants : 



IL Fil de cuivre (a) électrolytique de -^ de millimètre; poids )6s, chaude à 600°, 

 durant iq heures, il ne donne plus ensuite que o'^"'',oo9 de gaz pour loos, par heure. 

 On dégage 348'^'"' d'oxygène du chlorate. Après 3 heures, le métal, porté à àSo", laisse 

 o""'', i4 inabsorbables. En 3 heures, le cuivre chaulle seul aurait donné au plus o'^"', 027 

 de gaz; la partie oxydée du cuivre a donc fourni o""', 12, ou 3""' pour loos. 



Ce métal avait donc été, grâce à sa grande surface et à la durée de la 

 chauffe préalable, dans le vide, plus efflcaceinent privé de gaz que les pré- 

 cédents. L'absorption de l'oxygène s'est faite ici avec une erreur de 0,0004 

 en volume. 



IIL Toile de cuivre en 111 de ,'|j de millimètre; poids 20?. lOlle fut cliaiiHee à 600° 

 pendant 184 heures, sous très basse pression, et donna alors à 600". par heure, une 

 moyenne de o^"'',ooi de gaz. On dégage du chlorate 9.1Y'"' , 3 d'oxygène. Après 3 heures, 

 le cuivre porté à 3oo° laisse o"^'"°,079 inabsorbables. Ln 3 heures, le métal chaulle seul 

 aurait dégagé au plus, pour loos, o'^"'\oi5. La portion oxydée du cuivre a donc fourni, 

 pour loo*-', o""',38 de gaz. L'absorption de l'oxygène s'est faite ici avec une erreur de 

 OjOooS en volume. 



Dans ces expériences d'absorption de l'oxygène, l'erreur duc aux gaz du 

 verre chauffé est l'endue négligeable du fait que le cuivre et le tube qui le 

 renferme ont été chauffés dans le vide durant plusieurs heures avant l'expé- 

 rience (*). 



D'autre part, j'ai admis qu'en prenant les précautions indiquées, l'oxy- 

 gène du chlorate est pur. La démonstration de cette pureté exige des 

 expériences délicates. Les derniers résultats donnés ci-dessus montrent que 

 les impuretés de cet oxygène ne peuvent être qu'en proportion extrêmement 

 faible. 



Mes expériences établissent donc que le cuivre industriel peut contenir 



(') Bull. Soc. c/iiin., 4' série, t. IX, 191 1, p. 438. 



